DE L'ACADÉMIE DE STOCKHOLM. 463 



a prifes, plus elles font tondes. Quand elles font refroidies; fi en les 

 ouvre; en y trouve dans une croûte de verre un petit grain de fer, qui 

 s'étend fous le marteau fins fe brifer. Ainfi , plus le fond du fourneau 

 eft éloigne de la furface de la matière , plus le fer eft dégage des feo- 

 ries : un degré de chaleur plus violent rend la matière plus mole & plus 

 fluide, Se en fépare plus paifairemenc toutes les parties, félon leurs 

 diférents degrés de pefanteur, de force que ces perles ou goures des- 

 cendent Se partent fous les feories. 



Ceft ainfi qu'on en fépare le fer. Mais les cendres Si d'autres impu- 

 retés que le charbon donne fans ceffe , s'élèvent avec les feories , de 

 forte que les goures de fer ne peuvent pas fe dégager aufli facilement, 

 & reftenc au-dellus, jufqu'à ce qu'écanc devenues de plus en plus pefan- 

 tes , elles tombent enfin. Une fonte aulli impure donne de mauvais 

 fer. 



11 faut donc que le fondeur remue très fouvent & long- temps les 

 matières, afin que les impuretés qui s'élèvent à la furface , n'empêchenr 

 pas la chute des goures de fer pur , dès qu'il quitte les feories. Ce fer 

 qui eft entre le fond du fourneau & les feories eft nommé fer frais 

 (fersior); il eft d'autant plus pur que la matière a été plus agitée. Le for- 

 geron tire ce fer pur , Si le garde à parc , jufqu'à ce qu'il en ait une 

 quantité fufifante pour la travailler. 



Il y a en Suéde quatre efpeces de forges; celle d'Ofmund : la otofle 

 forge ( buifmicdc ) ; la forge allemande ; & la valone ou frartçoife. ' 



Dans les forges d'Ofmund, ainfi que dans les valones , on exploite le 

 fer corne il vient d'être dit ; mais arec cete diférence, que n'ayanc pas 

 toujours des marrinets à portée , on coupe les gueufes en petits mor- 

 ceaux , & on le travaille à de petites forges, an lieu que dans la forge 

 françoife, on joint Toujours de plus en plus les petites maires de fer pur, 

 jufqu'à ce qu'elles foient en barres parfaites. Celles-ci font mifes en 

 demi-batres fous un martinet , dès la première fois , lorfque, l'eau eft 

 allez abondante : autrement on les achevé en un fécond travail. 



Dans la forge que les ouvriers noment parefleufe , on ne réduit le f« 

 en petites martes ou gueufes, que lorfque route la mine eft fondue. La 

 fonte s'en fait fans remuer les matières, (î ce n'eft pour empêcher que 

 le fer fondu ne s'attache au fond du fourneau. Lorfque tout le fer eft 

 en fufion,on arrête le fouflet durant une heure, afin que toute la marte, 

 refroidiftànt un peu dans le foyer , prenne de la conliftence , & on re- 

 mue pour faire tomber le fer qui eft encore brut. Enfuite on réduit la 

 matière fous le marteau en pentes malles. 11 eft aifé de concevoir com- 

 bien ce fer contient de feories. 



La forge allemande, où l'on bac plufieurs petites martes de fer fondu , 

 chacune féparement , feroit la meilleure fans les défauts fuiv.mts. Si 

 le forgeron néglige de remuer les matières , ce fer n'eft pas toujours le 

 meilleur. Le forgeron allemand , ainli que le fuédois, prend des pièces 

 de fer brut de trois ou quatre pieds , qui ne peuvent pas fondre en 

 entier. 11 en tombe des morceaux dans le fourneau, & ce ter brut, mêlé 

 au fer pur , done des barres caftantes en plufieurs endroits : cependant 



